이 연구에서는 생체복합재료 내에 형성된 AgNP의 크기와 형상을 TEM으로 관찰하여 분석하였다. 젤라틴 농도가 1%일 때와 Ag 전구체 농도가 1mM일 때, AgNP의 평균 크기는 가장 커지며, 젤라틴 농도가 낮을수록 AgNP의 평균 크기와 편차가 더욱 커짐을 확인하였다. 또한 젤라틴 농도가 일정할 때는 Ag 농도와 상관없이 AgNP의 평균 크기가 유사함을 알 수 있었다. 이번 연구에서는 SPP라는 1단계 공정을 통해 나노입자를 제조하였고, 이를 고분자에 합성하는 2단계 공정을 거쳐 더 작고 균일한 크기의 AgNP를 합성할 수 있었다.
<h2>제조된 젤라틴/ \( \mathrm { AgNP } \)의 크기 및 형상</h2> <p>이와 같이 형성된 생체복합재료 내 \( \mathrm { AgNP } \)의 크기와 형상 등을 TEM으로 관찰하여 분석하였다. 생체복합재료 내 \( \mathrm { AgNP } \)들은 Fig. 3A의 TEM 사진에서와 같이 구형의 형상을 하고 있었으며, \( \mathrm { AgNP } \)의 평균크기는 Table 2에서 나타낸 것과 같았다. 젤라틴의 농도가 \( 1 \%( \mathrm { w } / \mathrm { w } ) \)이고 \( \mathrm { Ag } \) 전구체의 농도가 \( 1 \mathrm { mM } \)일 때, \( \mathrm { AgNP } \)의 평균 크기는 \( 21.8 \mathrm { ~nm } \pm 12.4 \)로 가장 컸다. 동일한 양의 \( \mathrm { Ag } \) 전구체를 사용하고 젤라틴의 농도를 \( 3 \% ( \mathrm { w } / \mathrm { w } ) \)로 높여주었을 경우, \( \mathrm { AgNP } \)의 평균 크기는 \( 11.9 \mathrm { ~nm } \pm 4.7 \)로 젤라틴 농도가 \( 1 \%( \mathrm { w } / \mathrm { w } ) \)일 때보다 대략 \( 50 \% \) 정도로 작아졌다. 즉, 분산안정제로 사용한 젤라틴의 농도가 낮을 때의 \( \mathrm { AgNP } \)의 평균 크기는 젤라틴 농도가 높을 때의 평균 크기보다 클 뿐만 아니라 그 편차가 매우 큰 것으로 나타났다. 따라서 젤라틴이 \( \mathrm { AgNP } \)의 분산안정성에 기여한다는 것을 확인할 수 있었다. 또한 젤라틴의 농도가 \( 3 \%( \mathrm { w } / \mathrm { w } ) \)이고 \( \mathrm { Ag } \) 전구체의 농도를 \( 1 \mathrm { mM } , 3 \mathrm { mM } , 5 \mathrm { mM } \)의 변수로 하였을 때, \( \mathrm { AgNP } \)의 크기는 각각 \( 11.9 \mathrm { ~nm } \pm 4.7, 11.7 \mathrm { ~nm } \pm 5.8, 12.2 \mathrm { ~nm } \pm 5.5 \)로 나타났다. 즉, 젤라틴 농도가 일정할 때, \( \mathrm { Ag } \) 농도와 상관없이 \( \mathrm { AgNP } \)의 평균 크기가 거의 유사하다는 것을 알 수 있었다. \( \mathrm { AgNP } \)의 크기와 분산성은 항균력에 영향을 미치는 \( \mathrm { Ag } \)의 표면적과 관련되므로 응용 시 매우 중요한 인자로 작용할 것이다. \( \mathrm { Ag } \)의 표면적이 클수록 미생물과 접촉하는 면이 커져 항균효과가 증대될 것으로 사료되어 본 연구에서는 \( \mathrm { AgNP } \)의 크기를 줄이는데 주안점을 두었다. 본 연구에서는 1단계 공정인 SPP를 이용하여, 나노입자를 제조한 다음 고분자에 합성시키는 2단계 공정에 비해 더 작은 크기의 \( \mathrm { AgNP } \)를 더욱 균일하게 합성할 수 있었다.</p>